시료 No . 50 의 Fe 2 O 3 단체 의 박막 에서 는 파장 400 내지 800 nm 의 가시 광 영역 전반 에 있 어서 굴절 률 이 2 . 8 이상 으로 높 은 값 을 나타내 었 다 . Ga 2 O 3 을 첨가 함 으로써 가시 광 영역 에서 의 굴절 률 , 감쇠 계수 모두 Ga 2 O 3 의 첨가량 이 증가 됨 과 동시 에 저하 되 어 가 는데 , 시료 No . 51 의 70 Fe 2 O 3 - 30 Ga 2 O 3 에서 는 굴절 률 이 2 . 4 이상 의 값 을 나타내 었 다 . 그러나 , 시료 No . 52 , No . 53 의 시료 에서 는 , 가시 광 영역 에서 의 굴절 률 은 더욱 저하 되 어 , 이 파장 영역 에 있 어서 의 최저 굴절 률 은 2 . 1 내지 2 . 0 으로 저하 되 었 다 .